SÉANCE DU 8 MAI 1916. 7o5 



Au point devue de la vitesse de la réaction, exprimée parla formule (1), il 

 faut prendre n = 1 pour représenter toutes les expériences avec le colco- 

 thar, même celles où le poids de catalyseur est le plus considérable. 



ALUMINE F.T EAU OXYGENEE. 



Les quelques expériences faites avec l'alumine précipitée, desséchée 

 vers 120 , montrent nettement que, même à la dose de 3 B pour 3o cm ' d'eau 

 oxygénée à 3o vo1 , son action est retardatrice (catalyseur négatif). 



Durée - de lïapport de r 



demi-décomposition, avec ou sans catalyseur. 



Eau oxygénée. Températures. r normal. - = ls.5. t = 3",0. r=ls.r>. it = '.i'. D. 



3o cm ' à 3o vo1 j 69 2 ll ,26 i3 h ,9 io h ,8 0,16 0,21 



(0,086 de H 2 2 ). j 70 2 h ,o6 io h ,7 » 0,19 » 



Les valeurs de - ont élé déterminées par extrapolation, mais elle est très suffisante. 



La vitesse de la réaction, même avec 3 K d'alumine, est représentée à peu 

 près par la formule générale ( 1) en y prenant n = 1. 



OXYDE DE CÉRIUM ET EAU OXYGÉNÉE. 



Deux expériences seulement ont été faites : 



Rapport de 7 

 H 2 ; seule, Valeur de - avec ou sans 

 Eau oxygénée. Températures. - normal. îi = 1 », 5 . catalyseur. 



3o cm ' à 3o To1 , 5 | 24", ."> i22 h 4 h .9 2 5 



(0,087 de H- O'). f 6 9 °,6 2 h ,i6 o>'.o4? 54? 



L'oxyde de cérium se montre donc être un bon catalyseur, peut-être sur- 

 tout en raison de son grand état de division. 



La vitesse de la réaction a pu être suivie assez exactement à 2/1", 5. Elle 

 concorde avec la formule (1) en prenant n = 2. 



SILICE ET EAU OXYGÉNÉE. 



Les expériences étaient faites comparativement avec le colcothar et la 

 thorine à une température de 66" à 70 . 



Silice desséchée. — Elle était préparée en précipitant un silicate par 

 l'acide chlorhydrique et évaporant deux fois à siccité. Quelques expé- 

 C. R., 1916, 1" Semestre. (T. 162, N- 19.) 9 1 



